Einfluss der Temperatur auf die Änderung des elektr. Leitungswiderstandes. 537 



nie überschritten und zwar mit Rücksicht auf die Schmelztemperatur 

 des Kupfers {f = 1084"). 



Ferner hat sich bald herausgestellt, dass der Widerstand des 

 Kupferdrahtes über lange Temperaturintervalle hin fast propor- 

 tional mit der Temperatur wächst. Gestützt darauf konnte ich 

 mich beschränken, die Temperatur- und Widerstandsmessungen in 

 grössern Intervallen als bis anhin auszuführen. 



In umstehender Tabelle 6 sind die Ergebnisse zusammengestellt, 

 die ich bei der Untersuchung des Kupferdrahtes Nr. 1 nach bisheriger 

 Methode erhalten habe. 



Am Tage nach diesen Messungen hat sich gezeigt, dass der 

 Kupferdraht während der Abkühlung durchgerissen war. Es gelang 

 mir indessen, die beiden Enden zu verlöten und den Draht wieder 

 ins Porzellanrohr einzusetzen, um seinen Widerstand wenigstens 

 noch bei der Schmelztemperatur des Eises zu messen. Es ergab sich 



o 



für: f=0^: wcn^h.lU. 



Q 



Bei Beginn der Messungen war für ^ = 0" : ivca = 5,660 gemessen 



o 



worden. Die Vergrösserung um 0,084 oder 1,5 % ist eine sehr 

 geringe und kann sehr wohl von der durch den Bruch nötig ge- 

 wordenen Lötstelle herrühren. 



Zu weitern Messungen eignete sich dieser Kupferdraht nicht 

 mehr wegen des relativ tiefen Schmelzpunktes des Zinnes, das zur 

 Lötung verwendet worden war. 



Ich untersuchte daher einen neuen Kupferdraht von ähnlichen 

 Dimensionen. 



2. Kupferdraht Nr. 2. 



Dieser zweite Kupferdraht, den ich zur Vervollständigung meiner 

 Resultate untersucht habe, besass eine Länge von 73,2 cm und eine 

 Dicke von 0,0497 mm. Die an ihm gemessenen Grössen finden sich 

 in der Tabelle 7 zusammengestellt. 



Die Abkühlung nach der höchsten Temperatur ging diesmal 

 unter normalen Verhältnissen vor sich. Nach Schluss derselben 

 wurde bei Zimmertemperatur gemessen : 



t=\%\^: iüc« = 6",5390. 



Auch dieser Draht war nach Schluss des Versuches vollständig 

 intakt und hatte die blanke, rote Oberfläche beibehalten. 



Die graphische Darstellung der Resultate dieses Kupferdrahtes 

 befindet sich in Fig. 7. 



